409 



Wird in 4 und 2b die kleine Menge Eisenoxyd abgezogen, Mangan und 

 Magnesia aber in Eisenoxydul verwandelt, so erhält man : 



i. 2 b. 



Titansäure 52,90 53,72 



Eisenoxydul 47,40 46,28 



ioo. Too. 



Hiernach sind diese beiden T. im Wesentlichen titansaures Eisenoxvdul 



FeTi 

 1 At. Titansäure = 500 = 52,63 

 1 - Eisenoxydul = 450 = 47,37 

 950 400. 

 Die kleine Menge Eisenoxyd ist vielleicht wie in folgenden T. als solches 

 darin enthalten , obwohl der Säureuberschuss der Analysen die Vermuthung er- 

 weckt, es dürfte als titansaures Eisenoxyd, FeTi 3 , darin enthalten sein, 

 indem der Sauerstoff sämmtlicher Basen sich zu dem der Säure verhält, 

 in 1 = 1 : 1,95, in 2b = 1 : 1,93. 

 Auch No. 3 ist wohl hierher zu rechnen; obwohl der Sauerstoff von Basis 

 und Säure = 10,15 : 22,84 = 1 : 2 1 /*, so dass daraus 



Fe 8 f i 9 

 folgen würde. 



II. Isomorphe Mischung von titansaurem Eisenoxydul und titansaurer Magnesia. 



1 . Layton's Farm im Staat New-York. Krystallisirt, von braunschwarzem Pul- 

 ver, nicht magnetisch, sp. G. = 4,293 — 4,313. Rammeisberg. 



Sauerstoff. 

 Titansäure 57,71 23,01 



Eisenoxydul 26,82 5,95] 



Magnesia 13,71 5,48>11,63 



Manganoxydul 0,90 0,20) 



99,14 

 Dieses ganz eisenoxydfreie T. ist eine isomorphe Mischung von 1 At. titan- 

 saurem Eisenoxydul und 1 At. titansaurer Magnesia, 



Fef i + Mgfi, 



2 At. Titansäure =1000 = 58,82 



1 - Eisenoxydul = 450 = 26,47 



1 - Magnesia = 250 = 14,71 



1700 100. 



III. Isomorphe Mischungen von titansaurem Eisenoxydul und von Eisenoxyd. 



mFefi 4- nFe 

 Hierher gehört die grosse Mehrzahl der Titaneisen. 

 \ . Egersund, Norwegen. Derb, von fast schwarzem Pulver, a) Stark magne- 

 tisch, sp. G. = 4,74—4,75. H. Böse, b) Theiiweise magnetisch, sp. G. 



